145 
Schröder  hal  den  Osteolilh  (Phosphorit)  aus  dem  Jurakalk 
des  Erzherges  bei  Amberg  analysirt  auf  Veranlassung  von  Martins,  der  behufs 
der  technischen  Verwerthung  des  Minerals  den  Gehalt  desselben  an  phosphor- 
saurem Kalk  kennen  lernen  wollte.  Das  Mineral  ist  schön  weiss , nur  an  ein- 
zelnen Stellen  rothbraun  und  gelbbraun  gefleckt.  Härte  sehr  gering.  Gefüge 
feinkörnig,  hängt  an  der  Zunge  und  riecht  befeuchtet  wie  Thon.  Spec.  Gew. 
2,89.  Zusammensetzung  in  100:  CaO  48,16,  PO5  42,00,  SiO3  4,97,  Fe203 
1,56,  MgO  0,75,  KO  0,04,  NaO  0,02,  CO2  2,21,  HO  1,31  = 101,02.  iEbd. 
p.  221.)  W.  B . 
Korscharow,  über  den  Cancrinit.  — Grobkörniger  Granit  aus 
der  Graphitgrube  Marienskoy,  400  Werst  westlich  von  Jokutsk  im  Tunkinskischen 
Gebirge,  führte  neben  Zirkon,  Kalkspath,  Moroxit,  Magneteisenstein  gelben,  dem 
von  Lichtfield  in  Nordamerika  ähnlichen  Cancrinit.  Einige  Stücke  zeigen  die  ci- 
tronengelbe  Farbe  nur  auf  der  Oberfläche,  im  Innern  der  Masse  sind  sie  jedoch 
von  bläulich  grauer  Farbe.  Spaltbarkeit  vollkommen  deutlich,  nach  drei  sich  in 
Winkeln  von  120°  schneidenden  Richtungen,  parallel  den  Flächen  eines  hexagona- 
len Prismas.  Die  Spaltungsflächen  sind  sehr  glänzend.  Härte  zwischen  Apatit 
und  Feldspath.  Spec.  Gew.  2,449.  In  Salz-  und  Salpetersäure  unter  starkem 
Brausen  leicht  löslich;  die  starke  Lösung  gelatinirl  nach  kurzer  Zeit,  besonders 
wenn  die  Säure  sehr  concentrirt.  Beim  Erhitzen  erst  weiss  und  undurchsich- 
tig, zuletzt  aber  schmilzt  es  zu  einem  weissen  blasigen  Glase;  mit  Borax  zu 
einer  klaren  Perle,  mit  Phosphorsalz  unter  Brausen  ebenso,  wobei  sich  ein  Kie- 
selskelett ausscheidet;  mit  Soda  zu  einem  blasige  Glase.  Zusammensetzung  nach 
Struve  in  100:  SiO3  38,33,  A1203  28,54,  CaO  4,24,  NaO  20,37,  CO2  und  HO 
8,51  = 100,00.  Formel:  (Na0j2Si03+2AI203Si03-HNa0V2,Ca072]C024-H0 
übereinstimmend  mit  Whitney’s  Formel  des  amerikanischen  Cancrinits.  ( Pogg. 
Ami.  Bd.  XC.  p.  613.)  W.  B. 
Kenngott,  mineralogische  Notizen  VII.  (cf.  S.  68.  ) - 1)  Di- 
calcareo  - carbonate  of  Baryte  ist  eine  Varietät  des  Alstonit.  Die  untersuchten 
Exemplare  dieses  Minerals  in  der  Wiener  Sammlung  stammen  von  ßrownley  Hill 
und  Aston  Moor  in  Cumberland  und  von  Fallowfield  in  Norlhumberland.  Die 
angeblich  spitzen  hexagonalen  Pyramiden  sind  nämlich  keine  einfachen  Gestal- 
ten, sondern  Drillinge.  Die  horizontal  gestreiften  Flächen  unter  der  Loupe  be- 
trachtet haben  keine  einfache  den  Seitendecken  der  Pyramiden  entsprechende 
Streifung,  sondern  zweifache  unter  sehr  stumpfen  Winkeln  in  der  Mitte  der  Flä- 
chen zusammentreflende  Streifung,  welche  auf  die  Zusammensetzung  aus  drei 
spitzen  orthorhombischen  Pyramiden  führt,  die  bei  gleicher  Grösse  und  ge- 
meinschaftlicher Hauptachse  so  gestellt  sind,  dass  die  gleichnamige  Nebenachse 
sich  in  der  Ebene  des  horizontalen  Hauptschnittes  unter  60°  und  120°  schneiden, 
wodurch  die  Seitenkanten  der  orthorhombischen  Pyramide  gebildet  werden  und 
die  Seitenecken  jener  die  stumpfen  Seitenecken  dieser  sind.  Dass  Thomson 
das  Verhältniss  der  koblensauren  Kalk-  und  ßarylerde  abweichend  von  Alstonit 
fand  , hebt  die  Identität  nicht  auf,  da  beide  Erden  als  vicarirende  Beslandtheile 
zu  betrachten  sind  und  daher  die  Formel  ßa,Ca0,C02  als  die  allgemeinere  an- 
zunehmen ist.  Das  specifische  Gewicht  wurde  auf  3,695 — 3,705  bestimmt.  — 
2)  .Sulphalo-  carbonate  of  Barytes  ist  keine  Pseudomorphose  des  Barytes  oder 
Witherits.  Das  mit  dem  vorigen  gemeinschaftlich  vorkommende  Mineral  bildet 
weisse  bis  farblose  Krystalle,  welche  im  Allgemeinen  die  Combination  eines  sehr 
stumpfen  hexagonalen  Prisma  in  paralleler  Stellung,  woran  die  Pyramidenflächen 
triangulär  getäfelt  und  die  schmalen  Prismenflächen  horizontal  und  unterbrochen 
gefurcht  erscheinen.  Sie  sind  nämlich  durch  homologe  Gruppirung  kleiner  Kry- 
stalle gebildet.  Die  genau  messbaren  Krystalle  stellen  die  Combination  einer 
sehr  stumpfen  hexagonalen  Pyramide  mit  Zuschärfung  der  Seitenkanten  durch  die 
Flächen  einer  zweiten  in  paralleler  Stellung,  welche  spitz  ist.  Der  Winkel  der 
Seitenkante  der  stumpfen  Pyramide  beträgt  37°  bis  38°,  der  Endkantenwinkel 
etwa  160°.  An  2 Stufen  finden  sich  auf  frischem  blättrigem  Baryt  die  vorhin  be- 
schriebenen Krystalle  von  Alstonit,  kleine  weisse  stumpfe  Rhomboeder  von  Cal- 
cit und  kleine  Krystalle  des  fraglichen  Minerales  aufgewachsen  und  untermengt. 
10 
